466 V. B u 1- s- 



den Charakter des Roheisens annehmen würden. Da die Dampfkessel 

 heim Gebrauche mit keinen decarbonisirenden Substanzen in Berüh- 

 rung kommen, wodurch ausnahmsweise eine theilweise Reducirung 

 der Stahl- in Eisenbleche zu besorgen wäre; so wurden auch keine 

 Versuche in dieser Richtung vorgenommen. Abgesehen nun von der 

 sehr grossen absoluten Festigkeit dieser hier in Rede stehenden 

 Stahlbleche, welche, wie weiter unten noch näher nachgewiesen 

 wird, im Durchschnitt doppelt so gross als jene der Eisenbleche ist, 

 besitzt dieses Materiale auch noch alle übrigen Eigenschaften, welche 

 es zur Anwendung von Dampfkesseln vollkommen geeignet machen. 

 So lässt es sich im kalten Zustande beinahe um einen rechten Winkel 

 umbiegen, bevor es auf der convexen Seite Risse bekömmt. Im dun- 

 kel rothglühenden Zustande dagegen erträgt es ohne die geringste 

 Spur von Brüchigkeit jede Biegung, Torsion u. s. w. Auf die Loch- 

 maschine gebracht, lässt sich dieses Blech im kalten Zustande 

 vollkommen rein, und zwar sehr nahe gegen den Rand zu lochen, 

 welches durchaus Beweise für die nöthige Dehnbar- und Biegsamkeit 

 dieser Gattung Bleche sind. 



Nicht so ist es mit jenen Stahlblechen, welche um einen Grad 

 härter, nämlich mit Nr. 5 bezeichnet sind, und von denen Herr 

 Mayr zu seiner eigenen Belehrung oder Überzeugung einige Platten 

 mit einsendete. Ich Hess auch von diesen Stahlblechen, nämlich von 

 den 3 und 4 Linien starken, ähnliche Prismen, jedoch da das Her- 

 aushauen auf kaltem Wege sehr beschwerlich war (sie mussten zu- 

 erst nach ihrem ganzen Umfange gleichsam herausgebohrt werden), 

 von jedem nur zwei Stück zurichten, und sie der Probe unterziehen; 

 die Resultate dieser 4 Versuche sind nachstehend ebenfalls ange- 

 geben. 



